- 845 — 



Tabella 2 a . 



{Conduttività specifiche). 



Molecole % 



A Ti 



Ag DI 



t = 200° 



t = 250° 



t = 300° 



t = 350° 



t = 400° 



0.0 



0.00005 



0.00020 



0.00109 



0.00520 



0.0240 



10.0 



0.00008 



0.00035 



0.00168 



0.00549 



0.0318 



30.0 



0.00013 



0.00066 



0.00350 



0.0168 



0.0570 



40.0 



0.00016 



0.00092 



0.00552 



0.0220 



0.0753 



50.0 



0.00020 



0.00126 



0.00701 



0.0320 



0.120 



60.0 



0.00023 



0.00156 



00817 



0.0370 



0.140 



70.0 



0.00032 



0.00210 



0.0108 



0.0425 



0.164 



80.0 



0.00038 



0.00231 



0119 



0.0520 



0.235 



90.0 



0.00042 



0.00240 



0.0129 



0.0585 



0.272 



100.0 



0.00046 



0.00260 



0.0140 



0.0642 



0.304 



Cloruro d'argento e cloruro talloso. — Venne misurata la conduttività 

 delle miscele dei due sali solamente a 200°, non essendo possibile di far mi- 

 sure a temperature più alte perchè la miscela eutettica a 40 mol. % di TI CI 

 fonde a 210°, nè a temperature più basse perchè i valori delle conduttività 

 sono troppo piccoli per ottenere, col metodo usato, risultati attendibili. 



Il riscaldamento dei cilindretti venne fatto molto lentamente, e non venne 

 mai oltrepassata la temperatura di 200°, dimodoché dopo l'esperienza non si 

 osservò mai alcnn principio di fusione uei cilindretti stessi. 



L' isoterma di conduttività passa per un massimo corrispondente alla 

 concentrazione della miscela eutettica (vedi avanti flg. 3). 



Tabella 3 a . 



( Conduttività specifiche). 



Molecole °/o 

 TI CI 



0.0 



15 



30.0 



40.0 



50.0 



60.0 



70.0 



80.0 



100.0 



X 



t — 200° 



0.000050 



0.000065 



0.000086 



0.000104 



0X00092 



O.00CO75 



0.000065 



0.000032 



0.000013 



Riesce ora interessante confrontare i risultati ottenuti allo stato solido 

 con quelli ottenuti allo stato fuso : per i valori numerici rispetto a questi ultimi 

 rimando alla prima Nota apparsa in questi Atti. Per rendere più compren- 

 sivo questo confronto, nelle fig. l a , 2 a , 3 a sono riportati i risultati ottenuti 

 tanto da misure di conduttività allo stato fuso (curve in alto) dall'analisi 

 termica (curve intermedie), quanto da misure di conduttività allo stato solido 

 (in basso). 



